123 



während sie bei den wirklichen Metallen abnimmt. Eine constante 

 Temperatur liesse sich freilich wohl auf die eine oder andere Weise 

 herstellen. Aber die Widerstandsleistung der Etalons aus Drähten 

 von Metallcompositionen, wie z. B. die des Neusilbers, welches aus 

 Kupfer, Nickel und Zink besteht, sind wie neuere Versuche gezeigt 

 haben inconstant, mehr oder weniger, da sie der sogenannten trockenen 

 Electrolyse unterworfen sind; also durch den electrischen Strom eine 

 Molekularveränderung in ihnen hervorgebracht wird, welche die Leitungs- 

 fähigkeit verändert. 



Zu Leitern mit sehr grossem Widerstände bedient man sich gegen- 

 wärtig noch der Etalons welche aus Bleistiftstrichen auf Papier, also 

 aus dem Leiter Graphit bestehen. Aber auch diese sind unzuverlässig. 

 Da hoffte man in dem Halbleiter Selen die geeigniete Substanz ge- 

 funden zu haben; aber die erwähnte Launenhaftigkeit dieses Elementes 

 hat auch diese Hoffnung vereitelt. 



Es ist daher noch übrig das Tellur in dieser Beziehung auf das 

 sorgfältigste zu untersuchen. Derartige Versuche können aber nur 

 einen Werth haben, wenn chemisch reines Material dazu verwendet 

 wird. Da aber alles käufliche Tellur nicht chemisch rein ist, so habe 

 ich zur Reindarstellung desselben folgende Methode erdacht und aus- 

 geführt. Dieselbe ist eben so einfach und leicht auszuführen als die 

 bisherigen umständlich sind, und giebt vollkommen genügende Resultate. 



Die Darstellungsart ist gewissermassen eine electrisch-chemisch- 

 mechanische. Sie gründet sich darauf dass das Tellur mit Kalium in 

 Wasser auflösliches Tellurkalium bildet; letzteres jedoch die Eigen- 

 schaft hat sich durch Berührung mit Sauerstoff wieder in regulinisches 

 Tellur und aufgelöst bleibendes Kaliumoxyd zu verwandeln. Man 

 schmilzt das Rohtellur, steckt einen Platindraht bis in die Mitte des- 

 selben und lässt erkalten. Darauf überbindet man es dicht mit einem 

 Stück baumwollenen oder leinenen Zeugs so dass es nun von einem 

 Beutel umgeben ist. Darauf stellt man eine Zerlegungs-Zelle her aus 

 einer Platinplatte, dem Tellur sammt Beutel, und verdünnter Kalilauge, 

 und leitet einen electrischen Strom hindurch, so dass das Tellur den 

 Wasserstoff-Pol bildet. Man sieht sofort das gebildete Tellurkalium 

 mit violet-brauner Färbung durch den Beutel in der Flüssigkeit sich 

 herabsenken, in welcher es durch den am anderen Pole entwickelten 

 Sauerstoff sofort wieder als regulinisches Tellur abgeschieden wird. 

 Nach Beendigung des Processes befindet sich das Tellur in dem 

 Glase und alle fremden Metalle sind in dem Beutel enthalten. Die 

 Trennung von Selen erfolgt durch ein modificirtes Verfahren. 



